COSMOS. 449 



peuetre dans les pores du metal dilate par la chaleur y abandon- 

 iiait eosniteson carboiie. Or, d'apres la nature nieine des cements 

 employes dans I'industrie, ce compose m'a semble devoir etre un 

 cyanure ; pour m'en assurer, j'ai fait les experiences suivantes : 

 (( L'appareil dont je me suis servi se compose d'un tube en 

 porcelaine rempli de chaibon de bois concasse en morceaux de 

 la grosseur d'un centimetre cube environ ; au milieu du tube et 

 suivant son axe, est placee uue barre de fer carre'e qui se trouve 

 ainsi complelement entouree de charbons. Ge tube est mis sur 

 un fourneau h reverbfere, muni de son laboratoire et cbauffe au 

 coke. L'appareil ainsi dispose, j'ai fait passer successivement a 

 travers le tube porte au rouge de I'hydrogene, de I'oxyde dc car- 

 bone, de I'azote, de I'air, de I'liydrog^ne carbone pur; apres deux 

 beures de feu chaquefois, je n'ai jamais obtenu de cemi-ntalion. 

 Quelquefois et a de rares endroits, la surface du fer etait un peu 

 plus dure; mais dans tous les cas la cementation toujours super- 

 ficielle pouvait etre attribuee k I'impurete du charbon ou du gaz. 

 (I II n'en est pas de m6me si, au lieu de ces gaz on fait passer 

 du gaz ammoniac sec ; la cementation alors est rapide et belle. 

 Apres deux heures de cbauffe, la barre de fer retiree du tube, 

 trempee immediatement, puis martelee pour resserrer le grain, 

 et trempee de nouveau, accusait, dans sa cassure, une cementa- 

 tion de 2 millimetres de profondeur parfaitement reguliere et a 

 grain magnifique. A quelle cause attribuer la cementation '? Evi- 

 demment a I'aclion de I'ammoniaque sur le charbon; ces deux 

 corps, a cette temperature, ont du former du cyanure d'ammo- 

 niaque gazeux qui a cede son carbone au fer et donne ainsi nais- 

 sance a I'acier. 



(I 3Iais ceci n'etait encore qu'unehypothese, j'ai voulu consta- 

 ter directement Faction du cyanure d'ammonium; pour cela, j'ai 

 supprime le charbon dans le tube de porcelaine, je n'y ai laisse 

 que le fer place dans I'axe, et soutenudans cette position parses 

 deux extremites ; j'ai prepare dans une coruue du cyanure d'am- 

 monium que j'ai fait passer k I'etat de gaz sec S travers le tube 

 en porcelaine porte au rouge. Apres deux heures de chauffe, la 

 barre de fer a ete retiree et a subi les memes operations que la 

 precedente; elle etait parfaitement cenientee et I'extremite voi- 

 sine de I'arrivee du gaz I'etait bien plus que I'autre. D'apres cela, 

 j'ai cru pouvoir conclure que dans ces experiences la cementa- 

 tion avait ete produite parle cyanure d'ammonium. 



« Le gaz ammoniac ou plutot le cyanure d'ammonium ne pou- 



